生料F(掺有粉 煤灰)有较大的活性. 1994.Ng-.1建材环保与节能4l 2,掺有粉煤灰的生料烧成熟料 给出由石灰石,不同粉煤灰和黄铁矿熔渣在1350和l400下煅烧的熟料中 游离CaO 的含量生料细度相当于在90#m 筛孔筛余l0~14.业已证实;在1350温 度下持续煅烧30 分钟后.其CaO 吸收率几乎 总是令人满意的.用x 射线图可鉴别出普通 波特兰水泥熟料中出现的矿物相.在1350 煅烧的熟料B5 射线衍射图中明显地显示出阿利特的形成(3.O2^,2.95A,1.75 A).正如所预料的那样,煅烧温度从1350 增高到1400阿利特干涉线更明显,特别是 石灰饱和系数高的熟料. 石灰石,粉堞灰及黄铁矿熔.埴烧制的熟料中游离c.的含量 号13501400砒952.241.691.35 B295ll80l590.g0 B39802{1.6g2.06 B4981.801.590.81 Dl952.61l61.400.d8 D295l_80l_95970.24 DB982.602.194.80 I)498l_8Ot.984.2042Il901.802.160.5038 I2901.49&010.380.30 I3961.77&l61.010.89 961.472.310.740.63 I5982.742.32801.27 I6981.802.17l_{697 在石灰饱和系数不变的情况下,较小的 AM值(即使在SM值不高时)有助于阿利持 的形成(表4),这可由较大量的熔融相的影 响来加以解释. 3,水泥的硬化性能 将具有足够低的游离CaO 含量(2) 的熟料与石膏(掺入量2.7s)共磨,制成 比表面积为2800--300Ocm'/g(布氏)的水 泥,然后检测其力学性能.抗压强度测自小 棱柱形试块(15l5X60mn',).试块由水灰 的塑性砂浆经振捣成型后制成.抗压强度值见图3,和5 在1350'C和1400"C 烧成的熟料制成的木泥的抗压强度发展 其硬化性能主要受熟料成分利煅烧条 件的影响.而粉煤灰的种类对其影响很小. 般来说,石灰标准值利率值较小的水泥有较好的机械强度,因为熟料是在较低的温度 下烧成.在相同的煅烧条件下,LSF 只有降低AM值使相应水泥有较好的水硬性(参看并比较图3,4,5 中的水泥B3 和B4, D351]D4,15 和I6.或Bl 和B2,D1 和D2 度发展).42 建材环保与节能1994.NO.1 在1350'C和1400C 下掺有粉煤灰I 烧成 的熟料制成的水泥的抗压强度发展 试验发现,当超过熟料的最佳煅烧温度 时,相应水泥的强度下降,这可由晶体组织 (主要是阿利持晶体)变粗来解释.这已为x 射线衍射图和囝4,图5 中相应水泥的强度发 展所证实. 烧成的熟料制成的水泥的抗压强度值与PZ40(P)波特兰水泥的比较 为抗压强度的结果与相同条件下,检测的波持兰水泥eZ40~比较.